( i543 ) 

 arrondis, du poids de 65 kilogrammes, et l'un de ceux qui ont été ren- 

 contrés épars sur la plage. Comme tous les autres, depuis qu'il est en 

 Europe, il subit une altération très-sensible et donne lieu à un suintement 

 continuel d'un liquide jaune brun, consistant principalement en chlorure 

 de fer. 



» Les quatre autres échantillons qui m'ont été transmis ont été pris 

 dans la roche d'aspect basaltique. Quoique présentant certaines analogies, 

 ils appartiennent à autant de types distincts : deux sont doués de l'éclat 

 métallique, l'un d'un gris foncé et l'autre d'un gris clair; dans les deux 

 autres, les substances à éclat métallique sont disséminées en globules et en 

 grains, au milieu de substances lilhoïdes, de nature silicatée. 



» C'est le premier type que j'examinerai spécialement aujourd'hui, c'est- 

 à-dire la roche métallique noirâtre. 



Examen de la roche métallique noirâtre d'Ovifak. 



» Par son éclat, comme par sa teinte générale d'un gris très-foncé, 

 presque noire, cette roche rappelle certaines variétés de fer oxydnlé ou ma- 

 gnétite, d'oligiste ou de fontes graphitiques. Sa cassure est très-lamelleuse, 

 sans que les faces de clivage permettent de reconnaître luie disposition 

 régulière et un système cristallin. Elle n'est pas ductile, mais se brise sous 

 le choc du marteau, en donnant des étincelles. La poussière n'est pas d'un 

 noir pur, mais d'un brun rouge très-foncé; elle est fortement attirable 

 au barreau aimanté. 



» Considérée dans sa cassure naturelle, la substance paraît de nature uni- 

 forme; mais il n'en est pas de même sur une face polie: on y distingue alors, 

 dans la pâte noire qui |)rédomine, deux substances douées aussi de l'éclat 

 métallique. L'une, d'un blanc clair, y dessine un réseau brillant et fort net, 

 à raison de la manière dont elle s'est logée entre les lamelles : elle offre les 

 caractères du phosphure ap|)elé schreibersile. L'autre, d'un jaune de laiton 

 et en grains irréguliers, consiste en protosulfure de fer ou troïiite. En 

 outre, quelques parties, d'un aspect lithoïde et d'un vert foncé, sont formées 

 de silicates. 



» Par la trituration, on réduit le tout en poussière impalpable, sans ren- 

 contrer, comme il arrive ordinairement dans les météorites, du fer, en 

 parcelles résistantes et ductiles. 



» Traitée par l'eau froide, la matière, finement pulvérisée, abandonne 

 au liquide du chlore, de l'acide sulfurique, de la chaux et du fer; la dis- 

 solution est neutre aux papiers réactifs. D'après les résultats de l'analyse, 



20I.. 



